EVOLUÇÃO DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS COM O ENVELHECIMENTO DE SOLDAS PRODUZIDAS COM MISTURA DAS LIGAS DE NÍQUEL INCONEL 625 E HASTELLOY C276.

XXXVII Encontro de Iniciação Científica

Renato Bezerra Evangelista, KAMILLA GILÓ SANTIAGO, Marcelo Ferreira Motta

A soldagem de revestimentos de ligas de níquel é utilizada pelas indústrias de petróleo e gás como opção de construção e reparo de estruturas e equipamentos submetidos a ambientes de severos de corrosão. As superligas a base de níquel Inconel 625 e Hastelloy C 276 são potenciais alternativas para a soldagem de revestimentos pelas suas propriedades mecânicas e de corrosão. São ligas versáteis e possuem resistências a uma grande variedade de ambientes ácidos. A liga Hastelloy C-276 apresenta 16% Cr, 16% Mo e 4% W, enquanto que a liga Inconel 625 é composta por 20% Cr, 9% Mo e 4% Nb. A utilização do processo MIG/MAG duplo arame possibilita a produção de novas ligas composta pela mistura, em diferentes proporções, de duas ligas comercialmente utilizadas como as superligas de níquel AWS ERNiCrMo-3, AWS ERNiCrMo-4. Assim, o trabalho vem aliar a alta produtividade do processo de soldagem MIG/MAG – DA através da soldagem de revestimentos com as ligas AWS ERNiCrMo-3 e AWS ERNiCrMo-4 na intenção de se obter uma mistura que apresente tanto a composição química adequada como resistência ao ambiente corrosivo, porém com menor custo. A composição global da nova liga neste trabalho resultou aproximadamente na média aritimética entre as composições das ligas Inconel 625 e Hastelloy C276, tornando a nova liga mais rica em Cr que a liga Hastelloy C276, e com maior teor de Mo que a liga Inconel 625. Além disso, a nova liga contém a adição tanto de Nb como de W, o que não ocorre na utilização das ligas de forma individualizada. As ligas Hastelloy C 276 e Inconel 625 apresentam alterações microestruturais e em suas propriedades quando submetidas à tratamentos de envelhecimentos. Após a investigação do envelhecimento da nova liga à 650 °C durante 10h, 50h 100h e 200h observou-se que o tempo de tratamento influenciou estatisticamente no percentual de fases secundárias precipitados, o tempo de envelhecimento também foi relevante para medidas de microdurezas e tenacidade.

Palavras-chave: Inconel 625. Hastelloy 276. MIG/MAG Duplo Arame. Envelhecimento.

Encontros Universitários da UFC, Fortaleza, v. 3, 2018

1436